■A-* 4 ** 



410 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1868. 



bleck, och denne i sin ordning insatt i en större sanddegel med 

 lock, för elden i en vanlig klensmedja. Massan smälte utmärkt 

 väl tillsammans till en genomskinlig, vacker (svagt jernfärgad) 

 slagg. 



Pä detta sätt beredde jag mig en större qvantitet slagg 

 (fältspatslagg), ända till 50 gramm i en enda smältning, med 

 hvilken jag sedan kunde experimentera. För mina afsigter var 

 det först och främst vigtigt att erfara, att intet kali (eller alkali) 

 hade förflygtigats under smältningen, hvarföre slaggen vägdes och 

 befanns väga precist den tillsatta fältspaten plus kalkjorden ur 

 den tillsatta kalkspaten. Följaktligen hade ej minsta spår alkali 

 gått förloradt under smältningen. Slaggen öfvergjöts med svaf- 

 velsyra, något utspädd. Stark upphettning egde då rum, och en 

 hvit massa af gips bildades ögonblickligen, så att inga osönder- 

 delade slaggpartiklar derefter kunde skönjas. Sedermera åtskiljdes 

 lerjord och kalkjord på vanligt analytiskt sätt, och en hvit massa 

 af svafvelsyradt kali erhölls som ändresultat. 



Det var vigtigt att se, om ej kalktillsatsen kunde minskas,, 

 och försökte jag med 33, 20 ända ned till 17 procent kalkspat, 

 och fann, att den erhållna slaggen (mindre genomskinande), äfven 

 vid dessa lägre tillsatser, var sönderdelbar med svafvelsyra, men 

 sönderdelningen gick trögare för sig, och behöfdes slaggen i sist- 

 nämnda fall fint pulveriseias, då den deremot vid högre kalk- 

 tillsatts redan i stycken lätt sönderdelades. 



För att i stort tillgodogöra kalit ur fältspat är det otvifvel- 

 aktigt den billigaste och säkraste methoden att nedsmälta den 

 med litet kalktillsats och sedan behandla slaggen med svafvel- 

 syra. Då får man en massa, som innehåller svafvelsyradt kali, 

 och är således inne på den vanliga soda-berednings-methoden. ' 



Sverige importerar årligen för omkring 30,000 R:dr pottaska, 

 hvilket kunde undvikas, om man tillgodogör den öfverallt tillfin- 

 nandes inhemska fältspaten på ofvannämnda sätt, och har jag 

 c *=sfc£räknat, att tillverkningspriset per centner kolsyradt kali efter 



&^'<St ) <JepvÄt method ej blifver högt, synnerligast om man tager i be- 



2p- 'v \ 



